207 



Ivanoff: Analyse eines Serpentins ans der Talov' sehen 

 Kupfer- Grube im Ural (Anmiaire des Mines de Russie. Annee 1841, 

 St. Petersb. 1844, p 333 und daraus in Berzemus Jahres-Eericlit XXV, 

 344 ff.)- Blass apfelgrün , fettglänzend , hartem Asbest ähnlich ; Strich- 

 pulver weiss; Eigenschwere =z 2,55. Löth röhr - Verhalten wie jenes des 

 Serpentins. Gehalt : 



Kieselsäure . . . 40,80 



Talkerde .... 40,50 



Eisen-Oxydul . . . 2,20 



Mangan-Oxydul . . 0,20 



Kalkerde .... 0,42 



Thonerde .... 3,02 



Wasser .... . 12,02 

 99,24. 

 Gibt mit Ausschluss der Thonerde die Formel des Serpentins. 



DoMEYKO : üb er Antimonig-saures Quecksilber-Oxyd (Ann. 

 des mines d, Vi, 183 und zu vgl. Berzelius, Jahresber. XXV, 378 fF.). In 

 sämmtlichen auf Quecksilber betriebenen Gruben Chiii''s kommt mit den Erzen 

 jenes Metalls eine Gangart vor, welche zu drei Viertheilen aus mit Eisen- 

 oxyd-Hydrat gemengtem Quarz besteht, verbunden mit Kupferlasur, mit 

 Quecksilber-haltigem Fahlerz (Kupfer- und Quecksilber-Sulfantimonit) und 

 mit einem feinen hellrothen Pulver, welches letzte, nach Muster-Stücken 

 von Ilapel (I) und von Punitagni (II) zusammengesetzt ist aus : 



(I) (11) 



Antimoniger Säure, iSb ... 21,2 . 2,8 



Quecksilber-Oxyd 23,8 . 4,5 



Eisen oxyd 38,0 . 3,4 



Kieselerde 45,0 . 11,2 



Wasser und Verlust . . . . . 42,0 . 14,0 



170,0 . 35,9. 

 Eisenoxyd und Kieselerde gehören der Gangart an, das viele Wasser rührt 

 vom Eisenoxyd-Hydrat her und von hygroskopischem Wasser. 



C. Kersten: Zerlegung' eines Rutils (Erdm. und March. Journ. 

 XXXVH, 170 flf.). Das Mineral wurde im Freiberger Stadt-Graben, in 

 den daselbst sich findenden „Griinstein"-Blöcken wahrgenommen und zeigte 

 zwei Abänderungen ; die eine pechschwarz , muschelig im Bruche, Eigen- 

 schwere = 4,242 ; Strichpulver grau bis schwärzlichgrau. Die andere 

 Abänderung blutroth, vollkommen blätterig, stark Diamant-glänzend. Strich- 

 pulver gelblich. — Der schwarze Rutil besteht aus: 



Titansäure 96,75 



Eisenoxyd und magnetisches Eisen -Oxydul . . 2,40 



99,15. 



